(51) 
» Ces deux analyses mont donné: 
1"€ analyse. 2° analyse. Moyenne. En 100°5. Oxygène. 
Fer métallique allié de miekel. 0,2100 0,536 0,3730 9,82 
Résidu insoluble........... 0,8290 2,021 1,4250 37,54 
I bin bee SRE à 0,4010 . 0,980 0,6905 18,19 9,42 
Protoxyde de pw TETE 0,4983 1,237 08676: 22,86 6,30 
Magnésie. .. Aie. ais. 0,2330, 0,520 0,87965 9,92 3,84 
Soufre, 0,1. ARTE es +++... 0,0086 0,018 0,0133 0,35 
Fer de 'hyne ... 0,0062 » 0,0031 0,08 
wnn A eds eo rs 2 2e 13 une trace » » » 
Manganèse................ une trace 5 Me ie | 
Patio 50,0. tous + 0,0010 » 0,000 0,02 
Perte... . Ses serres... 030329 0,058. 0,0455 ttà 
2,2200 5,370 3,7950 100,00 
» La proportion de l'oxygène, de la silice et des bases étant presque 
identique, la substance soluble peut être comparée au péridot. 
» Pour chercher la composition de la partie insoluble, je me suis servi 
du procédé indiqué par M. Berthier, qui consiste à fondre la substance avec 
un mélange de litharge et de nitrate de plomb. Le verre plombeux a en- 
suite été dissous dans Pacide nitrique. 27,542, analysés par ce procédé, 
m'ont donné : 
= En 16085. g 
NS nee deu ce ee 51,77 ) in 
: Alaminé . à vis i 10,3 4J 
a D ssid rs 25366 
gossie.. i.s... sec. 0,4086 18,33 
haux:: sites ses. 0,0020 0,47 
jean LÉ LL NE DS PR 0,0174 0,68 
SR, N i.. 00586 2,30 
> Enfin i jai aiaei suis. analyse sur 18,454 de p falliape de fer et de 
nickel; l'eau régale ma donné un léger résidu ina , ce qui m'a appris 
que F contenait une certaine quantité de matière pierreuse. J'ai donc 
cherché la silice avant de précipiter le fer par un excès d'ammoniaque q 
a redissous le nickel. Ce métal a été obtenu par de la potasse 
erche i soufre, de l’arsenic et du cobalt ma convaincu 
